Partie experimentale 8^ 
tire pendant ces premiers quinze ou vingt 
jours ; comme le fourneau n’eix pas encore 
réglé, le produit en varie fuivant les diffé¬ 
rentes circonflances ; mais lorfque le four¬ 
neau a acquis le degré de chaleur fuffifant, 
il faut bien examiner la fonte & s'en tenir 
à la quantité de mine qui donne la meilleure ; 
une mefure fur dix fulfit fouvent pour en 
changer la qualité ; ainfi l’on doit toujours 
fe tenir au-de flous de ce que l’on pourroit 
fondre avec la même quantité de charbon 
qui ne doit jamais varier fi l’on conduit bien 
fon fourneau. Mais je réferve les détails de 
cette conduite du fourneau , & tout ce qui 
regarde fa forme & fa conftru&ion pour l’ar¬ 
ticle oü je traiterai du fer en particulier dans 
l’hiftoire des minéraux, & je me bornerai 
ici aux choies les plus générales & les plus 
effentielles de la fufion des mines. 
Le fer étant , comme je l’ai dit, toujours 
de meme nature dans toutes les mines en 
grains, on fera donc sûr, en les nettoyant 
& en les traitant comme je viens de le dire, 
d’avoir toujours de la fonte d’une bonne & 
même qualité ; on le reconnoîtra non-feule¬ 
ment à la couleur, à la finefle du grain, à 
la pefanteur fpécifique, mais encore à la té¬ 
nacité de la matière ; la mauvaife fonte eft 
très caffante , & û l’on veut en faire des 
plaques minces & des côtés de cheminées, 
le feul coup de l’air les fait fendre au mo¬ 
ment que ces pièces commencent à fe re¬ 
froidir , au lieu que la bonne fonte ne cafle 
jamais, quelque mince qu’elle foit. On peut 
même reconnaître au fon la bonne ou la 
